Vereinszeitung, 371 



5t Technologisches« 



üeber Anwendung des Wasserglases. 



Nach seinen eigenen Erfahrungen und von Kuhlmann in 

 Lille ihm gemachten Mittheilungen stellt Dr. L. C. Marquardt, 

 Inhaber der Fabrik chemischer Producte im Bonnerthale bei Bonn, 

 welcher alle Arten von Wasserglaszubereitungen käuflich vorräthig 

 hält, über den Gebrauch des Wasserglases Folgendes zusammen. 



Das Wasserglas giebt in fein gepulvertem Zustande mit kochen- 

 dem Wasser jene Auflösung, welche man als präparirtes Wasserglas 

 in den Handel bringt. Die Stärke dieser Flüssigkeit ist verschieden, 

 Marquardt liefert dieselbe 33grädrig und 66grädig, womit an- 

 gezeigt wird, dass im 33grädigen Wasserglase in 100 Gewth. 33 Gewth. 

 festes Wasserglas und 67 Gewth. Wasser enthalten sind. Das ge- 

 wöhnliche Wasserglas ist aus ökonomischen Rücksichten Natron- 

 oder Soda -Wasserglas und in den meisten Fällen zur Anwendung 

 tauglich. In einzelnen Fällen muss Kali -Wasserglas angewendet 

 werden. 



Das Wasserglas wird immer kalt aufgetragen und muss, da es 

 an der Luft verdirbt, in gut verschlossenen Gefässen aufbewahrt 

 werden. Das 33grädige Wasserglas wird beim ersten Anstriche mit 

 seinem zweifachen Gewichte Regenwasser verdünnt und eignet sich 

 dann zum Anstriche von Häusern, Dächern, Holzwerk, Zeugen, zur 

 Dichtmachung von weichen und porösen Steinen. Man giebt meh- 

 rere Anstriche und muss jeden Anstrich, bevor man neue aufträgt, 

 gut trocknen lassen, wozu wenigstens 24 Stunden Zeit erfordert 

 werden. Zu den späteren Anstrichen kann man sich einer stärkeren 

 Auflösung bedienen, und zwar einer solchen, welche aus gleichen 

 Gewichtstheilen Wasserglas von 33^ und Regenwasser besteht. Damit 

 der Anstrich fest werde, setzt man Vio ^^^ Gewichtes fein geschlämmte 

 Kreide zu. Hieraus folgt, dass man das 40grädige Wasserglas beim 

 ersten Anstriche mit 21/2 Gewth. Wasser und beim zweiten mit IV4, 

 das 66grädige aber mit 5 Gewth. beim ersten und mit 2V2 Gewth. 

 beim zweiten Anstriche verdünnen kann. 



Wasserglas hält nicht auf Flächen, welche bereits einen frischen 

 Oelanstrich erhielten; dagegen wohl auf solchen, wo das Gel durch 

 Luft und Licht consumirt ist. Die Pinsel dürfen nicht zum Oel- 

 farbe - Anstrich gebraucht sein und müssen nach jedesmaligem Ge- 

 brauche mit Wasser rein ausgewaschen werden, weil sie sonst gleich- 

 sam versteinert werden. 



Auf eine Fläche von 600 Quadratfuss reinem Kalkputz ver- 

 brauchte Marquardt 



zum ersten Anstriche 6 Pfd. Wasserglas 33^ und 12 Pfd. Wasser 

 „ zweiten „ 6 „ „ 330 „ 12 , 



„ dritten „ 4 „ „ 330 „ 8 „ „ 



Als Farbe wurden ungefähr 20 Pfd. gemahlener Kreide und 

 hinreichend Ultramarin gebraucht und hierdurch ein Zimmeranstrich 

 erzielt, welcher sich mit Seife und Bürste abwaschen lässt. 



Das Wasserglas dient: 



1) Zum Anstriche von Holz, um dasselbe gegen die Einwirkung 

 des Feuers, so wie auch der Luft und Feuchtigkeit zu sichern. 



2) Zum Anstriche auf Kalkmörtel und Steine im Innern und 

 Aeussern der Gebäude. 



Arch.d.Pharm. CXXXXI.Bds. S.Hft. 27 



